Ω・cmD257101510141014絶縁破壊強さkV/mmD14920(2.29t)20(2.29t)19(3.18t)誘電率106HzD1503.73.74.0耐アーク性secD495129240(燃える)136吸水率(24h)重量%D5700.25~0.400.20~0.220.25燃焼性mm/minD635655655655耐酸・耐アルカリ性D543強酸・強アルカリに侵される耐溶剤性D543耐える【引用資料】「プラスチック読本」(2014)プラスチックス・エージ発行POMを金属に圧着させていたら、金属に錆びが発生しましたが、なぜですか?弊社でもバイス等に長時間POMを固定しているとPOMと接触している部分が錆びることがあります。POMはホルムアルデヒドを含んでいる為、ホルムアルデヒドが蟻酸に変化して金属に錆びを発生させるという説や、POMは分子構造に酸素原子が多く含まれているため、接触している金属を酸化させ錆びの発生につながるという説もあります。いずれにせよ、POMと金属を圧着させる場合は防錆剤を塗布するなどの注意が必要なようです。送っていただいたPOM板材を切断していたら刺激臭がしましたが、なぜですか?POMには微量ですがホルムアルデヒドが含まれている為、切断する際に発生した熱により樹脂が分解され、そのとき空気中にホルムアルデヒドが放出されるといわれています。ホルムアルデヒドは目鼻のどなどに対して強い刺激性と刺激臭があるので、そのことが原因と考えられています。因みに、一般的には0.08ppmあたりに臭いの検知閾値があるとされ、3ppmでは目や鼻に刺激が起こり、4~5ppmでは涙を流し呼吸器に不快感が生じる。31ppmあたりで重篤な症状が起こるという報告結果があります。切断の際は、換気に十分注意が必要です。機械部品として使用する材料なのですが、MCナイロンとPOMで悩んでいます。どの様に使い分けたらいいでしょうか?MCナイロンのウィークポイントに吸水性があげられます。このことは機械的特性の変化や寸法精度に影響を与えてしまいます。POMはMCナイロンに比べ吸水性が低く、寸法安定性が良いので嵌めあい公差が必要な場合など有効と言えます。どちらも機械的強度や耐摩耗性に優れた素材ですが、比較的小さいサイズで、寸法精度が必要な部材であればPOMを、耐摩耗性やより強度を求められる場合はMCナイロンを、使用環境に照らし合わせて選択して下さい。ジュラコンとデルリンって同じものですか?デルリンはデュポン社,ジュラコンはポリプラスチックス社の商標名です。どちらも正式名称はポリアセタールで、略語がPOMです。デルリンはホモポリマー,ジュラコンはコポリマーになり、ホモポリマーの方が初期強度耐熱性は高いのですが、耐薬品性などはコポリマーの方が優れています。因みに、ジュラコンとデルリンをナチュラルカラー(白)で比較した場合ですが、ジュラコンのほうが若干黄ばんでいるように見えます。POMは接着可能ですか?POM(ポリアセタール)が接着可能と謳っている接着剤もありますが、基本的には仮止め程度の強度しか期待できないとお考え下さい。ボルトでの締結方法をお勧めします。高密度ポリエチレン(HDPE)ポリプロピレン(PP)ABS塩ビ(PVC)アクリル(PMMA)ナイロン(PA)ポリアセタール(POM)ポリカーボネート(PC)m-PPEPBTPET超高分子ポリエチレンPPSポリイミド(PI)PEIPSFPESPEEK液晶ポリマー(LCP)テフロン(PTFE)PVDFお願いご来社の際は、予め弊社までご連絡の上、お越し頂きます様お願い申し上げます。年末年始営業日のお知らせ年末は28日迄,年始は4日より営業させていただきます。メールでのお問い合わせには1/4以降順次回答させていただきます。2015.3.14ホームページをリニューアルしました。量産品は対応可能ですか?反らずに削れますか?取引方法を教えて下さい。W3C合格サイトです。Shareに賛同しています。